Technische Botanik. |09 



Verf. für Libriform hält, (das aber wahrscheinlich zu den paren- 

 chymatischen Modificationen des Ersatzfasergewebes, wie bei 

 Viscum album, gehört. Ref.) Die Zellen sind in radialer Richtung 

 häufig fast ebenso gestreckt wie in der Längsrichtung, pallis- 

 sadenartig angeordnet und auf den radialen und horizontalen 

 Wänden ziemlich reich getüpfelt. Die concentrischen Linien sind 

 schmale Pareuchymbänder , eine in radialer Richtung aus 2 — 4 

 Zellreihen bestehende Schicht bildend und aus in tangentialer 

 Richtung breiten Zellen zusammengesetzt, die nicht dünnwandiger 

 als das Grundgewebe und dicht grossgetüpfelt sind. Die braunen 

 Pünktchen sind Gefässe, die einzeln oder gepaart im Grundgewebe 

 und den Parenchymbändern eingebettet sind. Das Lumen der Ge- 

 fässe beträgt 0,4 mm und darüber, die Wand derselben erscheint 

 wegen der nahe aneinander gerückten Tüpfel netzig. Die Mark- 

 strahlen sind bis 5 reihig, ihre Zellen sind radial gestreckt und 

 weitporig. Aus diesen Bauverhältnissen ergibt sich das geringe 

 specifische Gewicht dieses Holzes; eine Platte von 50 cm Inhalt 

 wiegt nur 2,5 gr, während eine gleichgrosse Korkplatte 9 — 10 gr 

 wiegt. Das Korkholz ist zwar anatomisch complicirter, indem es 

 aus mehreren Zellarteu besteht, während der Eichenkork nur aus 

 einer Zellenart zusammengesetzt ist ; vom technischen Standpunkte 

 ist es aber homogener, weil sämmtliche Zellen desselben zur dünn- 

 wandigen Kategorie gehören, während bei dem Eichenkorke skleren- 

 chymatische Nester eingebettet sind (und die wegen der Häufig- 

 keit gleichfalls zur technischen Structur gehörigen Insectenbohr- 

 löeher die Structur mehr härten und verderben. Ref.) Ausserdem 

 ist der Eichenkork kleinzelliger, also substanzloser, die Jahres- 

 grenzen deutlich. 



Die helle, gelblichweisse Farbe soll durch ein einfaches 

 chemisches Verfahren in schneeweiss oder in zartes creme über- 

 geführt werden können, was ohne Frage den Werth erhöht. Das 

 Korkholz wird also mit Vortheil angewendet werden können, wo 

 Leichtigkeit, Homogenität, gute Schneidbarkeit, grosse Dimension, 

 lichte Färbung vorzugsweise geschätzte Eigenschaften sind, vor 

 Allem also zum Auslegen der Kasten für entomologische Samm- 

 lungen, für Hüte, Bandagen, Modelle etc. Die Elasticität ist 

 minimal. Eine 13 mm starke Platte lässt sich durch einige Ham- 

 merschläge auf die Dicke eines Kartenblattes zusammenpressen, 

 das schnell in Wasser wieder zur ursprünglichen Dimension auf- 

 quillt. Das gequollene Holz kann zwischen den Fingern leicht 

 zusammengedrückt werden, quillt dann aber im Wasser kaum bis 

 zur Hälfte der ursprünglichen Dimension auf. Es verhält sich 

 also ähnlich dem Tupeloholze (Nyssa) und dürfte, wie dieses, zu 

 Quellstiften Verwendung finden können. Zur Stöpselbildung ist 

 es dagegen unbrauchbar , da es im Gegensatze zu dem fast imper- 

 meablen Korke Wasser leicht diffundiren lässt. Aus demselben 

 Grunde ist es zu den Schwimmern bei den Fischereigeräthen un- 

 verwendbar. Während die Verkorkung des Korkes ihm die 

 ausserordentlichen Eigenschaften der Widerstandsfähigkeit gegen 

 Atmosphärilien verleiht, macht die Verholzung des Korkholzes 



